Untersuchuiig-en über die Festigkeit von Stahlblechen etc. 4ß3 



am stärksten eingezogen, so dass der am meisten zusammengezogene 

 Querschnitt 



f = -0725, während /•= -0806 und F:/'= 1-28 : 1 = 1 : -78 ist. 



15. Bruchfläehe lichtgrau bis auf eine dunkle Ecke, ziem lieh 

 feinkörnig und senkrecht gegen den Zug; keine Streckung des Prisma. 



/'=081, F:f= 1-28: 1 = 1 : 78. 



16. Bruchfläche etwas grobkörnig, lichtgrau bis auf eine dunkle 

 Ecke, ein wenig uneben, jedoch senkrecht gegen den Zug. 



/"= 095, F:/'=M6: 1 = 1 : 87. 



17. Bruchfläche eben, lichtgrau und strahlenförmig, gegen eine 

 dunklere Ecke. Das Prisma hat sich in der Nähe der Bruchfläche 

 etwas stärker eingezogen. 



/'=086, /•=089, F.f= 1-22:1 = 1 : 82. 



18. Das Korn der Bruchfläche mittelfein, gleichförmig und 

 lichtgrau; mit .\usnahme eines dunklen Fleckens an der einen Ecke. 

 Die Bruchfläche eben und senkrecht gegen den Zug; keine Streckung 

 des Prisma. 



/•= -0868, i'^ /•= 1-26 : 1 = 1 : 79. 



Um ferner für den Fall, als durch die Nachlässigkeit des Kessel- 

 heizers ein Theil des Kessels glühend werden sollte, sicher zu sein 

 dass dadurch (nämlich nach langsamer Abkühlung) in dem Aggre- 

 gatzustande des Stahlbleches keine nachtheilige Veränderung in 

 Beziehung auf die Festigkeit entsteht, liess ich von den vorgerich- 

 teten Prismen 6 Stück durch ungefähr 2 Stunden bis zur hellrothen 

 Glühhitze im Holzkohlenfeuer ausglühen, und erst dann nach erfolg- 

 ter langsamer Abkühlung in die Zerreissmaschine bringen. 



Dieser Resultate der Festigkeitsproben sind in der folgenden 

 Tabelle, in welcher die vorigen Bezeichnungen wieder beibehalten 

 sind, zusammengestellt. 



